194 DELL' ARTE GALVANOPLASTICA. 



basso rilievo si vede subito coperto di uno strato Ji rame, 

 il quale gradatamente si ingrossa sino ad acquistare una 

 solidita bastevole, per poter essere senza pericolo stac- 

 cato dalP originale e impunemente maneggiato nelle 

 operazioni successive. Ne vi ha difficolta nessuna nello 

 staccamento tutte le volte che l 1 originale da copiai'si 

 non sia stato sottoposto all' azione di qualclie sostanza 

 corrosiva. Se taluno ora chiedesse perche il modello 

 originale siasi disposto orizzonlalmente, diremo che cio 

 si fece affinche tutte le parti di esso modello si trovassero 

 ad eguale profondita dentro la soluzione , e percio in 

 mezzo a una massa liquida egualmente satura di solfato, 

 e affinche cosi il rame deposto pigliasse la medesima 

 struttura dappertutto. 



Ottenuta in tal guisa una prima copia rovescia, 

 se ne pu6 avere nello stessissimo modo una seconda 

 diritta, simile perfettamente all' originale. E si puo, senza 

 guastare un siffatto originale, tirare un numero grandis- 

 simo di prime copie, come pure senza guastar queste 

 si puo tirare un numero grandissimo di seconde copie} 

 come anche si pud passare innanzi ad ottenerne delle 

 terze, delle quarte, ec. senza sensibile deterioramcnto 

 nella forma. 



Questo prinio metodo puo servire anche a copiare 

 leincisioni in rame. Puo altresi usarsi per copiare de'di- 

 segni e riduidi prontamente a lamine incise. Si fa 

 il disegno che si desidera su di una tavola in rame 

 ben liscia e piana, usando dell' inchiostro alquanto ri- 

 levato , e si sottopone quindi questo disegno al metodo 

 galvanoplastico gia descritto ^ con che si ottiene una 

 tavola di rame incisa, atta a riprodnrre esattamente il 

 disegno primitive L' inchiostro puo essere di qualsivo- 

 glia qualita , purehe non solubile nel solfato di rame. 



In alcuni casi il signor Puliti abbrevia la prima ope- 

 razione ottcnendo dal modello un clichet, facendo cioe 

 liquefare una lega fusibile fatta di parti eguali di piombo 

 e bismuto (senza unione di stagno, il quale presenta 

 de' fenomeni particolari che impedirebbero la riescita 

 dell'operazione), c sopra essa lega, quando e prossima 

 a solidificarsi, scagliando con velocita il modello ritenutO 



